Seo] pre 
gas sviluppatosi e il miglior resultato lo ottenni agendo nel modo opposto ; tuffando 
cioè prima le stoffe in un bagno di solfito sodico-acido e immergendole poi così 
imbevute, in una soluzione di acido idroclorico allungatissima. 
In questa* maniera l’acido cloroidrico non ha il tempo di reagire violentemente 
sopra la lana essendo la sua azione attenuata dal solfito di soda su cui precipua- 
mente si porta. Essendo poi la stoffa bene imbevuta di solfito, la decomposizione 
avviene lenta sopra un’estesa superficie e in ogni punto ugualmente, per cui rego- 
larissima è la produzione e l’azione dell’acido solforoso che reca così il massimo 
effetto. Invece, ponendo, secondo il metodo di Pion, le stoffe nella miscela dei due 
corpi, la violenza con cui la reazione si compie e il gas solforoso si svolge, non dà 
il tempo necessario perchè questo agisca in modo uniforme, senza contare che parte 
dell’acido cloroidrico reagisce anco sulla lana e una quantità di gas inutilmente si 
versa nell’aria. 
Uno dei principali difetti della comune solfatura delle lane meccaniche, è la 
poca uniformità di bianchezza; questo fatto difficilmente si può evitare con questo 
processo, a causa delle diverse qualità del pelame e per altre cause. 
Intento a risolvere codesto problema dovetti più volte e con dispiacere trala- 
sciarne lo studio, fino a che la ispezione di un fatto, rimasto sinora inosservato, mi 
die’ lume non solo per esplicare il fenomeno, che talvolta è causa di forti perdite 
per lo industriale, ma fu la base fondamentale delle mie ricerche e dei miei studî. 
Nella confezione delle lane vecchie, hanno, come esposi, gran parte gli appa- 
îati meccanici; ora quasi sempre accade di ritrovare nascoste infra le strette maglie 
di un tessuto delle esiguissime punte di ferro o di acciaro qualche volta visibili 
solo con lente di ingrandimento. Or bene; dagli studî intrapresi debbo osservare 
che questi detriti metallici esercitano una parte importantissima nel bianchimento 
e sono la cagione precipua della non uniformità del colore. 
Suppongasi di avere una maglia p. e. di un metro quadrato di superficie e sopra 
essa in date posizioni, sieno rimaste aderenti alcune di quelle punte di acciaro. Dopo 
la solforazione si vede lungh’ esse una larga striscia, ben pronunciata, di un bianco 
molto superiore a tutto il resto della maglia. 
Esaminando allora attentamente le punte, si ritrovano tutte. ossidate ed è facile 
rendersi ragione che lo imbiancamento migliore deve ad esse la causa e per la loro 
disposizione e per la relazione con le parti imbiancate. 
Questo fatto mi sorprese e inteso a dargli una plausibile spiegazione, volli 
prima ripeterlo disponendo degli esperimenti distinti. 
Presi un largo pezzo di maglia che solforai, quindi la “divisi in quattro parti 
che tutt’ ora umide le posi, una sotto una campana di cristallo a fianco di un pic- 
colo recipiente contenente della limatura di ferro passata alla calamita, la seconda 
in uguali condizioni di ambiente, escludendo il ferro metallico, la terza disposi sopra 
un piano, accomodandovi ad un centimetro di distanza una piastra sottile di ferro ben 
forbita, la quarta infine, la feci asciugare all’aria libera. 
Dopo ventiquattr’ ore ebbi a notare una molto sensibile differenza nei quattro 
campioni e ìi due che erano stati posti in contatto col ferro, erano decisamente più 
bianchi e più belli. i 
